Sechzehnlcr Absclinitt. Hölzer. - 555 



Holzl) im Splint hellbraun, im Kern mehr rötlich 2), auf der glatt 

 geschnittenen Hirnfläche dunkler, hier wenig hervortretende Jahresringe 

 und erst unter der Lupe zahlreiche, sehr gleichmäßig verteilte Gefäße 

 und feine Markstrahlen zeigend. Im Längsschnitt fein nadelrissig, mit- 

 unter an Nadelholz erinnernd, mit schönem Seidenglanz, nach Längs- 

 zonen heller und dunkler. Von sehr gleichmäßigem Bau, weich, leicht 

 und leicht spaltbar. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße sehr zahlreich, oft un- 

 mittelbar aneinander grenzend, sehr gleichmäiiig verteilt, meist von 

 eckigem Umriß, 0,04 — 0,09 mm (in radialer Richtung) weit, mit ziem- 

 hch spärlichen, meist in vereinzelte Längsreihen geordneten kleinen, 

 kreisförmigen, schrägporigen Hoftüpfeln. Durchbrechung der Gefäß- 

 gheder leiterförmig, Spangen zart, nur um 0,004 mm voneinander 

 entfernt, zahlreich (30 — 40). Thyllen groß, blasenförmig, dünnwandig, 

 vom Durchmesser der Gefäße. Derbwandige Faserlracheiden, im Spät- 

 holz stark abgeplattet, als Grundmasse; Strangparenchym scheint voll- 

 ständig zu fehlen. Markstrahlen in der Tangentialansicht meist 0,12 

 bis 0,44 mm hoch, gewöhnlich aus einem zweischichtigen kleinzelligen 

 Miltelstück mit einschichtigen, hochzelligen Kanten bestehend, zuweilen 

 zwei kleinzellige zweischichtige, durch eine einschichtige hochzellige 

 Strecke verbundene Teile aufweisend; einzelne kleine Markstrahlen auch 

 nur kleinzellig und zweischichtig oder nur einschichtig und hochzellig. 

 Kleine Zellen 0,006—0,012 mm, die Kantenzellen, 0,02 — 0,06 mm im 

 Lichten hoch, die letzteren im Radialschnitt (im Gegensatz zu den ge- 

 streckten inneren) quadratisch bis schmal rechteckig (die äußersten oft 

 nur 0,008 mm breit). Alle Markstrahlen derbwandig, mit reichhcher 

 Tüpfelung der Tangentialwände. Gegen benachbarte hohe Markstrahl- 

 zellen zeigen die Gefäße oft querelliptische Hoftüpfel von der Breite des 

 Kreuzungsfeldes 3). Wände aller Elemente, besonders der Thyllen, leicht 

 gebräunt, tiefer braun das Innere mancher Markstrahlzellen. Klumpige 

 Inhaltsreste in solchen werden durch Eisenchlorid geschwärzt, das auch 

 die sonstigen Bräunungen verstärkt. 



Nach Mayr (1. c, p. 462) ein wertvolles Nutzholz. 



3L Das Holz des Sauerdorns. 



Der Sauerdorn oder Berberitzenstrauch, Berheris vulgaris L. (Fam. 

 Berberidaceen, siehe p. 384) bewohnt ganz Europa. 



1) Farbige Abbildung bei Mayr, 1. c, Taf. XVI, Fig. 27. 



2) Kawai (1. c, p. 132) nennt die Kernfärbung »graulichbraun«. So mag sie 

 vielleicht unter Licht- und Lufteinfluß werden. 3) Siehe p. 471, Fußnote \. 



